[ca] El tema d'estudi d'aquesta tesi és el reciclatge tèxtil per la via química, usant un procés de reciclatge químic mitjançant l'ús de líquids iònics (ILs). Actualment es coneixen dos tipus de reciclatge: el mecànic i el químic. El mecànic va ser el primer a desenvolupar-se, i funciona de manera que la fibra del nou material obtingut és de la mateixa composició que el material original. Normalment es duu a terme amb teixits que estan composts d'un sol material, encara que a vegades es duu a terme amb teixits composts per més d'un material si aquesta composició és molt típica en el mercat. D'altra banda, el reciclatge químic es duu a terme quan es vol reciclar un teixit compost per més d'una mena de material. En aquest cas l'objectiu és obtenir per separat i de manera pura, un o més dels materials que componen el teixit a reciclar. El reciclatge químic suposa un gran avanç ja que trenca les limitacions que es troben en reciclar mitjançant el procés mecànic. Dins dels diferents processos de reciclatge químic, un dels més interessants és el procés de reciclatge mitjançant ILs ja que pot separar completament les fibres sintètiques de les naturals i recuperar-les com a nova fibra reciclada. Altres processos de reciclatge químic en canvi despolimeritzan una de les dues (com en els casos de processos de reciclatge enzimàtic o hidrotèrmic). D'altra banda, els processos químics són processos que encara estan en desenvolupament, generant uns costos que poden arribar a ser elevats i un impacte ambiental a tenir en compte a l'hora d'escalar el procés. La primera tasca va ser l'estudi i la comprensió del funcionament dels ILs i el sulfòxid de dimetil (DMSO) com a cosolvent i la seva interacció amb el cotó. La segona tasca va ser seleccionar el IL idoni per a treballar d'ara endavant. Per a això es va estudiar la solubilitat del cotó en [Bmim][OAc], [Bmim][Cl] i [Amim][Cl]. A continuació, es va estudiar la solubilitat de la cel·lulosa mircocristal·lina (MCC) i del cotó retallat en una mescla de [Bmim][OAc]/DMSO per a obtenir la ràtio molar [Bmim][OAc]/DMSO òptima. Al costat d'aquests dos experiments, s'analitza la conductivitat de diferents ràtios molars de [Bmim][OAc]/DMSO per a determinar si existeix una relació entre la conductivitat i la ràtio molar [Bmim][OAc]/DMSO òptima de treball. També es va estudiar la separació de teixit desfilat 50% cotó - 50% polièster sota les mateixes condicions per a així estudiar el sistema quan se li afegeix polièster al teixit. Una vegada trobada la ràtio molar [Bmim][OAc]/DMSO òptima, es decideix treballar amb ella (0,16) a 37 °C per a aprofundir en l'estudi de la dissolució de cotó mitjançant balanços de matèria a diferents temps de mescla (2h, 4h i 5 dies). Finalment s'estudia l'impacte ambiental, a través d'una anàlisi de cicle de vida (ACV), del procés de reciclatge químic mitjançant ILs estudiat per a reciclar teixit 50% cotó - 50% polièster. Aquí s'estudien diferents estadis: 2h de barrejat a 90 °C, 2h de barrejat a 37 °C, 4h de barrejat a 90 °C i 4h de barrejat a 37 °C. Per a poder desenvolupar el ACV, es decideix comparar-ho amb el procés hidrotèrmic com a procés de reciclatge químic. En aquest cas hi ha 2 estadis estudiats: en el primer el HCl s'obté de la bossa de subproductes de Catalunya i finalitzat el seu ús es torna a exportar mitjançant la mateixa plataforma; en el segon estadi, el HCl és sintetitzat i tractat com a residu en el procés. En tots dos processos es té en compte l'impacte evitat de la fabricació de fibres verges de cotó 100% i polièster 100%.

[es] El tema de estudio de esta tesis es el reciclaje textil por la vía química, usando un proceso de reciclaje químico mediante el uso de líquidos iónicos (ILs). Actualmente se conocen dos tipos de reciclaje: el mecánico y el químico. El mecánico fue el primero en desarrollarse, y funciona de manera que la fibra del nuevo material obtenido es de la misma composición que el material original. Normalmente se lleva a cabo con tejidos que están compuestos de un solo material, aunque a veces se lleva a cabo con tejidos compuestos por más de un material si esa composición es muy típica en el mercado. Por otro lado, el reciclaje químico se lleva a cabo cuando se quiere reciclar un tejido compuesto por más de un tipo de material. En este caso el objetivo es obtener por separado y de manera pura, uno o más de los materiales que componen el tejido a reciclar. El reciclaje químico supone un gran avance ya que rompe las limitaciones que se encuentran al reciclar mediante el proceso mecánico. Dentro de los distintos procesos de reciclaje químico, uno de los más interesantes es el proceso de reciclaje mediante ILs ya que puede separar completamente las fibras sintéticas de las naturales y recuperarlas como nueva fibra reciclada. Otros procesos de reciclaje químico en cambio despolimerizan una de las dos (como en los casos de procesos de reciclaje enzimático o hidrotérmico). Por otra parte, los procesos químicos son procesos que aún están en desarrollo, generando unos costes que pueden llegar a ser elevados y un impacto ambiental a tener en cuenta a la hora de escalar el proceso. La primera tarea fue el estudio y la comprensión del funcionamiento de los ILs y el sulfóxido de dimetilo (DMSO) como cosolvente y su interacción con el algodón. La segunda tarea fue seleccionar el IL idóneo para trabajar en adelante. Para ello se estudió la solubilidad del algodón en [Bmim][OAc], [Bmim][Cl] y [Amim][Cl]. A continuación, se estudió la solubilidad de la celulosa mircocristalina (MCC) y del algodón recortado en una mezcla de [Bmim][OAc]/DMSO para obtener la ratio molar [Bmim][OAc]/DMSO óptima. Junto a estos dos experimentos, se analiza la conductividad de diferentes ratios molares de [Bmim][OAc]/DMSO para determinar si existe una relación entre la conductividad y la ratio molar [Bmim][OAc]/DMSO óptima de trabajo. También se estudió la separación de tejido deshilachado 50% algodón - 50% poliéster bajo las mismas condiciones para así estudiar el sistema cuando se le añade poliéster al tejido. Una vez encontrada la ratio molar [Bmim][OAc]/DMSO óptima, se decide trabajar con ella (0,16) a 37°C para profundizar en el estudio de la disolución de algodón mediante balances de materia a diferentes tiempos de mezcla (2h, 4h y 5 días). Finalmente se estudia el impacto ambiental, a través de un análisis de ciclo de vida (ACV), del proceso de reciclaje químico mediante ILs estudiado para reciclar tejido 50% algodón - 50% poliéster. Aquí se estudian diferentes estadios: 2h de mezclado a 90°C, 2h de mezclado a 37°C, 4h de mezclado a 90°C y 4h de mezclado a 37°C. Para poder desarrollar el ACV, se decide compararlo con el proceso hidrotérmico como proceso de reciclaje químico. En este caso hay 2 estadios estudiados: en el primero el HCl se obtiene de la bolsa de subproductos de Cataluña y finalizado su uso se vuelve a exportar mediante la misma plataforma; en el segundo estadio, el HCl es sintetizado y tratado como residuo en el proceso. En ambos procesos se tiene en cuenta el impacto evitado de la fabricación de fibras vírgenes de algodón 100% y poliéster 100%.